Newsgroup: it.hobby.fai-da-te
Titolo: verniciare con poliuretanica bicomponente

verniciare piano in legno compensato con la poliuretanica bicomponente
non trasparente (bianca lucido).
 
Ho dato la prima mano, ma la superficie è piena di piccole bolle,
circa 20 al cm2. 
Dopo un'ora la superficie è asciutta al tatto.
 
Ho preparato la superficie carteggiata, una mano di turapori, poi
carteggiata leggera con 400, pulizia con panno toglipolvere.
Preparato vernice 2:1 in volume (anche 1:1 in peso) e circa 5% di
solvente (nitro-poliuretanico-altro..).
Ho usato un rullo piccolo con pelo corto, passata lenta con rullo
leggero e subito ripassato per coprire bene.
Alla prima passata ci sono le bolle che ripassandoci subito
diminuiscono o sono più piccole, ma sempre troppe.
 
Dove sbaglio?
 
Devo abbandonare il rullo e provare con la pistola a spruzzo?

Dino scriveva il 25/10/2019 :

Certo, il rullo rende bucciata la superfice (non sono bolle)


Confermo le bolle, e il rullo ha il pelo corto (3mm) e molto fitto.

Il 25/10/19 10:22, Dino ha scritto:

ma per caso il legno era umido o cè umido nell'aria?
 
il poliuretano con molta umidità ha un pò il vizio che 
espelle un pò di anidride carbonica (di certo la 
bicomponente lo fà molto meno delle cartucce 
espansive.....ma il vizio è quello)
 
 
oppure cè un diluente troppo leggero per la temperatura di 
applicazione vatti a sapè


 
 
E' l'unico modo per stendere senza bolle quella vernice.
 
E' un incubo ma puoi risolvere con una diluizione giusta (fare prove) 
una mano col rullo, magari quello che buca le bolle che comunque 
qualcosa fa', e una passata finale immediata con pennello a pelo morbido 
asciutto e tenuto quasi steso (deve premere sulla vernice data solo con 
il suo peso). Io ho fatto così ma è comunque una rogna.
 
-- 
_  _
0  0;
  @-
 
E. Delacroix

Sembra che Dino abbia detto :

Allora il legno era impregnato di umidità


wrote:

qui la foto    
https://i.postimg.cc/QM04yGtd/Bolle.jpg
 

Dopo dura riflessione, Dino ha scritto :

hai usato diluente nitro?

On Fri, 25 Oct 2019 11:40:38 +0200, pirex squadrista comunista

si tratta di compensato fenolico in casa da anni.

On Fri, 25 Oct 2019 12:23:07 +0200, pirex squadrista comunista

come scritto sopra ho usato Diluente Polivalente adatto per
Nitro-Acrilico-Sintetico-epossidico-poliuretano.

applicazione vatti a sapè
 
temperatura circa 15-17 gradi


Dino ha pensato forte :

ho visto la foto,  quei piccoli crateri sembrano dovuti 
all'evaporazione di troppo diluente
Mi occupo di nautica e in alcuni scafi in legno abbiamo avuto il 
medesimo  problema con la poliuretanica
dopo svariate bestemmie siamo passati alla epossidica


Si, ho visto un video sul tubo. Ho appena comprato un pennello fino e
morbido
 
Da che diluizione mi consigli di partire?
 

On Fri, 25 Oct 2019 12:39:51 +0200, pirex squadrista comunista

Si tratta del piano di un tavolino, quindi meno di 2 mq.
 
Inizialmente pensavo di usare epossidica, ma siccome sarà esposto alla
luce solare/acqua mi è stata consigliata la poliuretanica.
 
Dalle foto sembra che vi sia stata poca bagnabilità allo strato
sottostante.
Legno e vernice sono alla stessa temperatura, salvo una temperatura
leggermente inferiore della vernice a causa della evaporazione.
Le bolle compaiono immediatamente, come se si trattasse di una
reazione con la superficie verniciata con turapori due giorni fà.
 

On Fri, 25 Oct 2019 12:39:51 +0200, pirex squadrista comunista

Provo con poco/niente diluente, e se mettessi meno catalizzatore, le
bolle avrebbero il tempo di rompersi.

Dino ha usato la sua tastiera per scrivere :

si  io a volte ho risolto diminuendo il diluente

Il 25/10/19 13:54, Dino ha scritto:

fai bene....se però è l'anidride carbonica che è 
intrappolata dentro credo che le bolle escono uguale (anzi 
forse pure peggio perché più spessa la dai più la intrappola 
e no sfuma via)
 
se era il solvente che bolliva invece te la cavi